Einzelne Mineralien. 



241 



In der umfangreichen Arbeit führt Verf. nach einer historischen Ein- 

 leitung- und einer Erörterung der brauchbaren Analysenmethoden den Gang 

 seiner Analysen an, durch welche er neben der genauen Formel des Gado- 

 linits auch feststellen will, ob es beiwlliumrreie Gadolinite gibt. Dann 

 folgt eine Zusammenstellung der Vorkommen des Gadolinit, seiner Begleiter 

 und seiner physikalischen und chemischen Eigenschaften nach fremden und 

 eigenen Untersuchungen, von denen letztere angedeutet werden sollen. 



Gadolinit von Hitterö. Schliffe zeigen gewöhnlich grüne, nicht 

 pleochroitische und rothbraune, etwas pleochroitische Substanz, beide stark 

 lichtbrechend und anisotrop. Auf 00P00 (010) beträgt bei der grünen 

 Substanz die Auslöschungsschiefe 6° 25'— 7° 18', bei der braunen, welche 

 durch Umwandlung aus der grünen hervorgeht, bis zu 14° gegen Axe c. 

 ist aber verschieden je nach dem Grade der Umwandlung. Der Beginn 

 der letzteren macht sich bei der grünen Substanz dadurch bemerklich, dass 

 Schliffe derselben nicht mehr in allen Theilen gleiche Interferenzfarben 

 zeigen, ohne dass zugleich im gewöhnlichen Licht eine Farbenänderung 

 beobachtet wird. Beim Glühen nimmt die Stärke der Doppelbrechung der 

 Gadolinitsubstanz zu. ohne dass Verglimmen, Aufblähen oder Farbenände- 

 rung eintritt. Möglichst reine grüne Substanz ergab bei der Analyse : 



Mittel Quotient 



H 3 0,51 0,57 -r- — — — . — — 0,54 



Na 2 0,17 0.12 0,21 0,1.7 \ 



MgO 0,17 0,24 0,24 0,22 



CaO 0,37 0,46 0,46 0,42 



MnO 0,19 0,13 0,24 0,19 



BeO (9,48) 9,65 — 9,65 



FeO — — 11,13 11,28 11,06 — — — 11,16 



Fe 2 3 — (13.21) — 0,84 ) 

 Gadoliniterdeu (Molecui.-Gew. 260,7) ^1 ( 46,51 



0* 2 3 I ■ • 1 91 



fTi • r i I> 52 > 4 3 52.56 52,37 <^ 



Übrige Ceroxyue ' 4,26 



ThO 2 j ( 0,39 



SiO 2 24,31 — 24,24 24,28 > 2,02 



99,84 



G. = 4,51. Nach dem Glühen 4,73, also höher als vorher. Daraus 



ii in n in 



folgt die Formel B 3 K 2 Si 2 10 , worin B 3 = Be 2 Fe, B 2 == Y, Ce u. s, w. sind. 



Die braune Substanz konnte nicht isolirt werden. Bei ihrer Bildung 

 aus der grünen Substanz wird besonders das Eisen unter Bildung von 

 Eisenhydroxyd angegriffen. 



Gadolinit von Ytterby. Verhält sich beim Erhitzen verschie- 

 den. Theilweise verglimmt (phosphorescirt) er lebhaft und bläht sich gar 

 nicht oder verschieden stark auf, theilweise verglimmt er schwach oder 

 überhaupt nicht, decrepitirt aber öfters. Nicht am blossen Aussehen, 

 sondern erst am Verhalten u. d. M. kann man entscheiden, welches Stück 

 N. Jahrbuch f. Mineralogie etc. 1S93. Bd. I. q. 



2.94 



